Uh COSMOS. 



Pour mieux faire apprecier les avantages du nouveau proc^de de 

 M. Apelt, nous ajouterons quelques details omis dans sa note ma- 

 nuscrite. 



Voici d'abord les qualites du bois mineralise : 1" a I'interieur, 

 particulierement pr^s du centre ou de la moelle, il est rouge-rose, 

 ses cendres aussi sont rouges et cette nuance provient de I'oxyde 

 rouge de fer incruste dans le bois ; 2° il se fend encore tres-bien et 

 trfes-franchement ; 3" il ne se rompt pas transversalement; 4" il a 

 assez d'elasticitc pour retenir les clous qu'on y implante ; 5" on n'y 

 distingue plus les zones correspondantes a I'accroissement annuel ; 

 6° il se laisse enfin ployer sans briser. 



La reaction chimique qui amene cette transformation et cette con- 

 servation indefinie est manifesto : I'eau qui pdnetre dans le bois con- 

 tient en dissolution du sulfure de fer; sous I'influence de Toxygene 

 une partie du sulfure se convertit en oxyde de fer, cet oxyde au 

 au contact des acides tannique et gallique du bois donne naissance 

 a des gallates ou tannates de fer ; par la meme la formation de 

 I'acide ulmique et I'apparition du bois pourri sont impossibles. 



Dans la nouvelle methode on ne trempe pas les traverses dans 

 une solution de sulfate de fer, on les entoure d'un compose solide 

 renfermant du sulfure de fer. L'impregnation ou I'injection ne se 

 fait pas a I'aide d'une force mecanique plus ou moins dispendieuse ; 

 elle est produite sans frais par une force naturelle. La mineralisa- 

 tion ne se fait pas brusquement et d'un seul coup par I'intro- 

 duction forcee d'un exces de sels metalliques, elle se fait au con- 

 traire peu a peu et d'une maniere continue, par une serie de decom- 

 positions et de recompositions chimiques, par Taction du sol sur le 

 bois, et la reaction du bois sur le sol ; ce n'estpas seulement une in- 

 terposition du sel metallique entre les fibres, c'est bien plutot une 

 petrification ou une mineralisation interne ; ce n'est pas une simple 

 penetration des couches ext^rieures, penetration d'autant plus in- 

 suffisante que dans certains bois, les pins et les sapins, par exemple, 

 la decomposition ou la pourriture apparait d'abord au centre, et non 

 pas a I'exterieur comme dans le chene; I'opdration n'a plus besoin 

 d'etre faite sur un point determine et central, dans des ateliers con- 

 struits exprfes, ce quinccessite des transports multiples; la minerali- 

 sation par les sulfures se fait partout, meme sur des traverses deja 

 en place, etc. • 



